206 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



(le miel. Fractura poco concoidea. J)ur. 2.5 — 3. Medio opaca, hasta 

 transluciente, lustre medio fuerte de diamante ó de grasa. Las reac- 

 ciones al soplete y el análisis cuantitavo no dejan tampoco en duda 

 que tenemos aquí el mismo mineral, que fué descrito como procedente 

 de Matlock. 



Los cristales son generalmente cubiertos de cristales de descloi- 

 zita ó se han cambiado completamente en ella, un nuevo caso de 

 epigénesis hasta ahora desconocida. Junto con estos minerales y to- 

 davía encontrándose en mayor cantidad, hay otros cloruros de plomo, 

 entre los cuales hasta ahora he determinado con certeza la especie 

 escasa : 



FOSGENITA 



(Pío m o córneo ) 



Ph Cl-2 

 Pb Co^ 



IJna descripción de los cristales bien formados, en que este mineral 

 en parte se encuentra, será diferido hasta la conclusión de mi estudio 

 de ellos. Son columnas cuadráticas, en las cuales predomina en parte 

 una pirámide aguda (8 Pn), terminando con la base. Las masas mi- 

 crocristalinas ó compactas son las mas abundantes y se encuentran en 

 venas, de espesor de unos centímetros, entre la descloizita de las 

 minas Yénus y Aguadita. Practura concoidea. Dureza 2 ^A, — 3. 

 Peso específico 6.1 hasta 6.5. Casi opacos hasta traslucientes. Lustre 

 de grasa hasta de cera. Color blanco hasta amarillento. Al soplete se 

 funde fácilmente á un glóbulo amarillento. Se reduce fácilmente á 

 plomo. Se disuelve fácilmente en ácido nítrico con efervescencia. La 

 solución muestra por la precipitación con nitrato de plata un con- 

 tenido de cloro, correspondiente á 8.5 °/(, del mineral. Aunque el 

 ácido carbónico no fué determinado cuantitativamente, no hay duda 

 que el mineral pertenece ala especie arriba mencionada. Está en parte 

 mezclado son matloctita, vanadinita y descloizita, y cubierta de 

 estos minerales, como también de plomo blanco, cloro-arseniato de 

 plomo, etc. Con el estudio de otros minerales de plomo procediendo 

 de dichas minas, conteniendo también cloro, en parte bien cristali- 

 zados, estoy actualmente ocupado. Con certeza existe entre ellos, 

 como ya he mencionado en otra ocasión, el siguiente jnineral : 



